アルミワールドHOME展示会レポート・アルミ読み物・動画お問い合わせアルミの用途指針アルミ合金規格一覧アルミの用途指針アルミ合金の選定上のご注意アルミの情報アルミ合金の表わし方、質別記号アルミ展伸材の機械的性質アルミ合金の物理的性質アルミの特性1アルミの特性2アルミの基礎技術アルミの表面処理アルミ合金の表わし方、質別記号アルミニウムおよびアルミニウム合金展伸材のJIS材質記号の表わし方アルミニウムおよびアルミニウム合金を表わすAとする。純アルミニウムについては数字1,アルミニウム合金については主要添加元素により数字2から9までつぎの区分により用いる。数字0?9を用い,0は基本合金を表わし,1から9までは合金の改良形によって用いる。日本独自の合金あるいはAA以外の規格による合金についてはNとする。例:A1080純アルミニウムはアルミニウムの純度小数点以下2けた,合金については旧アルコアの呼び方を原則としてつけ,日本独自の合金については合金系別,制定順に01から99までの番号をつける。質量の取扱い原則として計算質量による。受渡し当事者間の協定により実測質量を用いることができる。加工硬化又は熱処理の特別のコントロールをしない製造工程から得られる製品について適用する。展伸材については機械的性質の制限をしない。抽伸棒に適用されている。十分な安定状態にする為に自然時効硬化したもの。従来押出材でF材と称していたもの。6063に適用されている。従来のF材をT1としている。(最も軟かい質別に適用する。展伸材においては積極的な加工硬化を加えずに,製造されたままの状態で機械的性質の保証されたものを示す。(適当な軟かさにする為の追加焼きなましの有無を問わず,加工硬化によって強度を増加した製品に適用する。Hのあとには,2つ又はそれ以上の数字がつけられる。)"H"の後に続くXおよびYの数字は,次のような基本的作業の特別な組合せを表わす。(所定の機械的性質を得る為に追加焼きなましなしで加工硬化した製品に適用する。この数字の後の数字は,強度の程度を表わす。加工硬化後適度の焼きなましをしたもの。(所定の値以上に加工硬化した後に適度の焼きなましによって,所定の機械的性質まで低下させた製品に適用する。常温で時効硬化する合金については,H3n質別とほぼ同じ強度を持つ。その他の合金については,H1n質別とほぼ同じ強度を持ち,やや高い伸びを持つ。この記号の後の数字は,適度の焼きなまし後に製品に残された強度の程度を表わす。加工硬化後,安定化処理したもの。するが,その製品に適用する。この記号の後の数字は安定化処理後,製品に残された強度の程度を表わす。加工硬化後塗装したもの。(加工硬化した製品が塗装の加熱によって部分焼なましされたもの。通常の加工で得られる最大引張強さのもの。(断面減少率がほぼ75%の時得られるのに相当する最終加工硬化の程度を持つ質別を表わす。O=焼きなましとHX8=硬質のほぼ中間の引張強さを持つ材料。HX4とHX8の中間。OとHX2,HX2とHX4,HX4とHX6,HX6とHX8の中間。引張強さの最小規格値がHX8より10N/mm2以上超えるもの。行い,さらに自然時効させたもの。(溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い,さらに十分に安定な強度まで自然時効させたもの。行い,残留応力を除去し,さらに自然時効させたもの。(溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い,永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去した後,さらに自然時効したもの。T3の断面減少率を6%としたもの。溶体化処理後,自然時効させたもの。行わず,十分に安定な状態まで自然時効させたもの。したがって,矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。T4の処理を使用者が行ったもの。除去し,さらに自然時効させたもの。(溶体化処理後,永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し,さらに自然時効させたもの。(鋳物または押出材のように高温の製造工程から冷却後積極的に冷間加工を行わず,人工時効硬化処理したもの。したがって,矯正してもその冷間加工の硬化が小さいもの。T5処理の人工時効の時間を短く,温度を低くして亜時効処理したもの。曲げ加工をするもので,T1では強度不足のものに適用する。冷間加工を行わず,人工時効硬化処理したもの。したがって,矯正してもその冷間加工の効果が小さいもの。T6の処理を使用者が行ったもの。除去し,さらに人工時効硬化処理したもの。(溶体化処理後,永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し,さらに人工時効硬化処理したもの。超えて過剰時効処理したもの。性を最大にするため過時効処理したもの。性を調整するためT73とT76の中間の過時効処理したもの。(溶体化処理後耐はく離腐食性をよくするために過時効処理したもの。行い,さらに人工時効硬化処理したもの。(溶体化処理後強さを増加させるため冷間加工を行い,さらに人工時効硬化処理したもの。T8の断面減少率をほぼ3%としたもの。行い,残留応力を除去し,さらに人工時効硬化処理したもの。(溶体化処理後,永久ひずみを与える引張加工によって残留応力を除去し,さらに人工時効硬化処理したもの。T361を人工時効硬化処理したもの。行い,さらに冷間加工したもの。行い,強さを増加させるため,さらに冷間加工したもの。